Intergranular fracture
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ವಸ್ತುವಿನ ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿರುಕು ಹರಡಿದಾಗ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತ, ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಬಿರುಕುಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ತೊಡಕುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತವು, ಪದಾರ್ಥದ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿರುಕು ಬೆಳೆದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾದೃಶ್ಯವಾಗಿ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತವು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಗಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಧಾನ್ಯದ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಒಲವು ತೋರಿದರೆ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಬಿರುಕುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಬಿರುಕುಗಳು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಬಿರುಕುಗಳು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಥಳೀಕರಣದಿಂದ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ (ಇದು ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯದ ಗಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ), ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತವು ಒರಟಾದ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹೋಮೋಜೆನೈಸೇಶನ್ನಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎಮ್ಬ್ರಿಟಲ್ಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ನಷ್ಟ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುರಿತದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ನಿಂದ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಅಶುದ್ಧತೆ-ಪರಮಾಣು ಒಡೆಯುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಡೆತವು ಒಡೆತದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತವು ಉಕ್ಕಿನ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು, ತಾಮ್ರದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜಾಲರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಜಾಲರಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಮುರಿತವು ಹೊಸ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಧಾನ್ಯದ ನೇರವಾದ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊನಚಾದ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತಗಳು ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತವೆ, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ನಯವಾದ ನೆಗೆಯುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದರೂ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತ ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆಯ ಬಿರುಕು ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆಃ ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಮೈಕ್ರೊವಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಣಗಳು ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿ ಬಿರುಕು ಮತ್ತು ಕುಹರದ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಒತ್ತಡದ ಛಿದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧ ಅಂಶಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಲೋಹಗಳಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಾತಾವರಣಗಳ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಧಾನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಕೋಹೆಷನ್ ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡದ ತುಕ್ಕು ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆವರ್ತಕ ಲೋಡಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪದಾರ್ಥವು ಪಕ್ಕದ ಧಾನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಲಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ. ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇನ್-ಬೌಂಡರಿ ಸೆಪರೇಷನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾನ್ಯದ ಒಳಾಂಗಣಗಳಿಗಿಂತ ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವಿಕೆ ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅವಕ್ಷೇಪಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಬಿರುಕುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಮನ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಧಾನ್ಯದ ಗಾತ್ರಗಳಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶಮನವು ಸಂಭವಿಸುವ ತಾಪಮಾನದ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಬಿರುಕು ಪ್ರಸರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯು ಗ್ರಿಫಿತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಬಿರುಕನ್ನು ಹರಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪದವು ಧಾನ್ಯ-ಗಡಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತದ ವಿಧಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದುಃ ಡಿಂಪಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತವು ಕ್ರೀಪ್ ಕ್ಯಾವಿಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇನ್ ಬೌಂಡರಿ ಅವಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಶನ್ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರೇನ್ ಬೌಂಡರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೊವಾಯ್ಡ್ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮುರಿತವು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಂಪಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಧನೆಗಳಲ್ಲಿ (1000 ರಿಂದ 5000x) ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಧಾನ್ಯದ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ಡ್ ಟೋಪೋಲಜಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಡಿಂಪಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿತವು ಧಾನ್ಯದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಮೈಕ್ರೊವಾಯ್ಡ್ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಡಿಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಳುವರಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ಮುರಿತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಮುರಿತವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಣಗಳು, ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ-ನೆರವಿನ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಆಯಾಸ ಮುರಿತವು ಆವರ್ತಕ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಯಾಸದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತವು ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ (ಕ್ರೀಪ್) ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು, ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿ ಅವಕ್ಷೇಪಗಳು, ಉಷ್ಣ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದ್ರಾವಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶಗಳ ಪಾತ್ರ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಕಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಮಶಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬದಲಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ದ್ರಾವಕಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಗಂಧಕ, ರಂಜಕ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಮನಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಸ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಶುದ್ಧತೆಯ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೆಸೆಯುವಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಂತಹ ದ್ರಾವಣಗಳು ಒತ್ತಡ-ಪ್ರೇರಿತ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಕ್ರಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊವಾಯ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೇನ್ ಬೌಂಡರಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನ ಪಾತ್ರವು ಎರಡು ಗ್ರೇನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತದ ಮಾರ್ಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕೋನದ ಗ್ರೇನ್ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಗಡಿಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, 20 ಡಿಗ್ರಿಗಳವರೆಗಿನ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿರುಕುಗಳು, ಬಿರುಕುಗಳಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ನಡವಳಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಗ್ರೇನ್ ಬೌಂಡರಿ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಸರಂಧ್ರತೆ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಮಿಸ್ಫಿಟ್ನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಸವೆತ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಟ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವಸ್ತುಗಳ ಗ್ರ್ಯಾನುಲಾರಿಟಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ.